28 Geuther, 
einer verdünnten Salmiaklösung behandelt. Die von der 
äussern Schichte herstammenden Krystalle werden als 
weniger rein besonders gesammelt. Da der Salmiak so- 
wohl, als das bei der Auflösung entstehende Ammoniak 
auf die Verbindung ebenfalls, wenngleich langsamer, ver- 
ändernd einwirken, so müssen die vom Regulus abgefal- 
lenen Krystalle von Zeit zu Zeit aus der Flüssigkeit ent- 
fernt werden. Nach wiederholtem Abwaschen mit rei- 
nem Wasser werden sie in gelinder Wärme getrocknet. 
Der Ueberzug von Kieselsäure, den sie haben, kann, da 
ihnen eine bedeutende Härte eigenthümlich ist, auf me- 
chanische Weise, durch wiederholtes Reiben mit dem 
Finger auf einem glatten Papier und Abschlämmen des 
weissen Pulvers, vollkommen entfernt werden. Die Aus- 
beute beträgt im günstigsten Falle 10 Proc. vom ange- 
wandten Magnesium. 
Es sind bleigraue, wahrscheinlich reguläre, Octa&der, 
die im Wasser rasch zu Boden sinken, damit langsam, 
vorzüglich anfangs und in der Wärme, schwach Wasser- 
stoffgas entwickeln und durch Salmiaklösung, rascher beim 
_ Erhitzen, in weisse Kieselsäure verwandelt werden. Von 
» D 
» 
Br 
Ber 
verdünnter Salzsäure werden sie schon in der Kälte 
_ leicht, unter Entwickelung von Wasserstoff und Silicium- 
_  wasserstoff, in ein weisses Siliciumoxyd verwandelt. Ihre 
Zusammensetzung entspricht nach vier wohl übereinstim- 
menden Analysen der Formel: Mg5Si? (Si = 21). | 
 Wöhler hat die ihm früher zu Gebote stehende 
geringe Menge dieser Verbindung gleichfalls analysirt 
und dafür die Formel: Mg?Si gefunden, indess kann, da 
„so lange mit Salmiaklösung behandelt worden war, als 
der Rückstand noch Wasserstoff entwickelte“, und da 
eine Reinigung derselben von dem Kieselsäure-Ueberzug 
nicht vorgenommen worden war, das damals analysirte 
> Product nicht vollkommen rein gewesen sein. Der ge- 
ringere Magnesium- und erhöhte Siliciumgehalt, den die 
Analyse ergeben hat, spricht ganz dafür. 
Die Entstehung eines weissen Siliciumoxyds 
